10 A. H. Rauramo und K. M. Saarialho. (LIV 



4. Was zuerst den Vergleich unserer Beobachtungen 

 mit friiheren Bestimmungen betrifft, so sieht man, dass bei 

 den härteren Metallen unsere Werte im allgemeinen etwas 

 niedriger als die von anderen Beobachtern friiher bestimm- 

 ten Werte sind. Jedoch känn hier kaum eine gute Ueber- 

 einstimmung wegen den etwas verschiedenen benutzten 

 Temperaturintervallen und anderen Materialindividuen ver- 

 langt werden. Beim Zink, Zinn und Blei haben unsere 

 Bestimmungen mit den friiheren Bestimmungen recht gut 

 ubereinstimmende Werte gegeben. Aber dessen ungeach- 

 tet sind thatsächlich fur uns die absoluten Werte des Aus- 

 dehnungskoefficienten von weniger Interesse, sondern vor 

 allem seine Veränderung mit dem Procentgehalt an den 

 Sn-Pb Legierungen; zur Untersuchung dieser Frage ist 

 das Material jedenfalls recht geeignet. 



Wir bemerken zuerst, dass die einzelnen Beobachtun- 

 gen mit dem benutzten Apparat nicht so genau waren, dass 

 man darauf sichere Schlusse iiber die Veränderlichkeit des 

 Ausdehnungskoefficienten mit der Temperatur hatte ziehen 

 können. Diese Frage ist deshalb hier ausser Betracht ge- 

 lassen, obgleich die Abhängigkeit des Ausdehnungskoeffi- 

 cienten von der Temperatur bei den Sn-Pb Legierungen 

 einigen Einfluss auf die Beziehung zwischen Ausdehnungs- 

 koefficient und Procentgehalt ausiiben mag. 



Aus der Tabelle III und aus einer entsprechenden gra- 

 phischen Darstellung sieht man, dass der Ausdehnungskoef- 

 ficient der Sn-Pb Legierungen beim wachsenden Zinnge- 

 halt sich zuerst ziemlich linear ändert bis etwa 55% bis 

 60% Sn, nachher vermindert sich die Abnahme bedeutend 

 bis etwa 75% 5;?, nimmt dann wiecler zu, so dass die Legie- 

 rung mit 90% Sn ein Minimum des Ausdehnungskoefficien- 

 ten aufzeigt, das sogar nicht unwesentlich kleiner als der 

 Ausdehnungskoefficient des Zinns ist. Der Ausdehnungs- 

 koefficient der Legierung bleibt ubrigens in dem weiten 

 Intervalle von 55% Sn bis 100% Sn kleiner als der Ausdeh- 

 nungskoefficient des Zinns. Ob dieses unregelmässige Ver- 

 halten des Ausdehnungskoefficienten der Legierungen zum 



